Chaqiqtosh va shag’alli qoplamalarni mukammal ta’mirlash

7.3. Chaqiqtosh va shag’alli qoplamalarni mukammal ta’mirlash
Shag'al va chaqiqtosh qoplamalarini tuzatishda, bog'lovchi bilan ishlov
berilmaydi, profillanadi va chuqurchalar, girdoblar va quyqalar yo‘q qilinadi.
Qoplamani ta'mirlash profilleri avtogreyder tomonidan optimal namlikda amalga
oshiriladi, u yaxshi kesilgan, aralashtirilgan va zichlangan shag'al yoki chaqiqtosh
materialining bunday holatiga mos keladi.
Teshiklar va cho‘kmalar bartaraf qilinganida, ta'mirlanadigan joy chang va
ifloslikdan tozalanadi, tozalanadi va yoroqsiz materiallar olib tashlanadi;
Chuqurchalar qoplama sathidan 1 ... 2 sm yuqori qatlam qilib, qatlami materialiga
o‘xshash material bilan to‘ldiriladi.
Zichlash paytida katta hajmdagi ishlarni bajarish uchun 5 ... 10 tonna
og'irlikdagi pnevmatik shinalardagi o‘ziyurar kotoklardan va 25 ... 30 kg
og'irlikdagi pnevmatik, elektr yoki qo‘lda zichlash kotoklaridan foydalaniladi.
Yaxshi zichlash uchun material chuqurning har bir santimetriga 1,5 ... 2 l / m
2
miqdorida suv bilan to‘kiladi. Suv o‘rniga kaltsiy xloridning 30% suvli eritmasidan
yoki texnik lignosulfonatning 30 ... 40% suvli eritmasidan foydalanish tavsiya
etiladi.
Harakat ta'siri ostida hosil bo‘lgan yamaqlar va kichik izlar, qoplamani
namlashdan keyin og'ir kotoklar yordamida zichlanadi. Ushbu usul etarlicha kuchli
qoplamada kichik burmalarni yo‘q qilish uchun ishlatiladi. Boshqa hollarda,
yamaqlar yamoq bilan yo‘q qilinadi.
328
Organik bog’lovchi bilan ishlov berilgan shag'al va chaqiqtosh qoplamalarini
ta'mirlashda, g'ovaklarni, qirralarning shikastlanishini va buzilishlarni, kichkina
tanaffuslar va qoplamning pasayishini yo‘q qilinadi.
Chuqur ta'mirlash asosan sovuq chaqilgantosh (shag'al) aralashmalari, qayta
ishlangan organik bog'lovchi, shuningdek,
VOMS yordamida amalga oshiriladi.
Ba'zi hollarda sovuq, iliq yoki issiq asfalt aralashmalari yoki emdirish usuli
qo‘llaniladi. Sovuq aralashmalarda birlashtiruvchi sifatida suyuq (yoki
suyultirilgan) bitum, tar, ko‘mir tar, bitum emulsiyalari qo‘llaniladi.
Suyuq yoki suyultirilgan organik bog'lovchini (tar, tar, ko‘mir taragi, suyuq
yoki suyultirilgan bitum, bitum pastasi) namlangan mineral-mineral aralashmasi
(mayda, o‘rta va g’adir-budur qum, shag'al-qum yoki chaqilgantosh-qum
aralashmasi) mineral kukun va aktivator (ohak yoki sement) materiallar aralashtirib
tayyorlanadi.
Har bir alohida holat uchun VOMS tarkibi texnik shartlarga muvofiq
tanlanadi.
Ta'mirlash, agar havo harorati +5 ° S dan past bo‘lmasa, sovuq asfalt
aralashmalari yordamida sovuq usulda amalga oshiriladi. Nam organik-mineral
aralashmani musbat havo harorati +30 ° C dan yuqori bo‘lmagan va salbiy harorati
-10° C dan past bo‘lmagan haroratda ishlatish mumkin. Sovuq usul 3 sm
chuqurlikdagi chuqurlarga, issiq usul esa 3 sm chuqurlikdagi teshiklarga mos
keladi.
Ushbu usullarning har qandayida (VOMS bilan ishlov berish usulidan
tashqari) ta'mirlanadigan joy tayyorlanadi, shu jumladan qirralarni qirqish (kesish),
chang va ifloslikdan tozalash, tozalangan yuzani organik erituvchi (salyarka yog'i,
kerosin) Purkagich yoki purkagich bilan 0,1 ... 0,15 l / m
2
; nisbatda tozalash
ishlarida esa MG 25/40, MG 40/70, SG 25/40, SG 40/70 markalarining suyuq
bitumini, qovishqoqligi 25 ... 70 s yoki D-2, D-3 miqdori 0,3...0,5 l / m2, 60 °s
haroratgacha qizdirilgan. VOMS-dan foydalanganda, chuqurlarning chekkalari va
pastki qismi faqat ozgina namlanadi.
329
Qoplama chuqurlari ta'mirlash materiallari bilan to‘ldirilgandan so‘ng, qatlam
qalinligi zichlash vaqtida hajmning pasayishini hisobga olgan holda aniqlanadi.
VOMS qatlamining qalinligi zichlangan holatda 4 ... 5 sm ga teng ravishda
olinadi.
Issiq ta'mirlash usuli bilan, asfaltbeton aralashmasi aralashmasi bir qatlamda
yotqiziladi, agar chuqurliklar 5 sm dan oshmasa va ikkita qatlamda, agar chuqurligi
5 sm dan oschaqilgantosh 0,8 chuqurlikdagi chuqurlikdan, lekin 15 mm dan
oshmaydigan, zichlangan holda tayyorlangan teshikka joylashtiriladi. Keyin viskoz
bitum yoki qatiq chuqurning har bir santimetriga 0,8 ... 1 l / m
2
nisbatda quyiladi.
Shimdirish paytida bog'lovchi harorati quyidagicha bo‘lishi kerak: bitum markalari
BND 200/300, BND 130/200 - 120 ... 160 ° C, tar D-4, D-5 - 110 ... 120 ° S.
Birlashtiruvchini quygandan keyin 5 ... 15 mm o‘lchamdagi chaqilgantosh
fraktsiyalari taqsimlanadi va zichlanadi. Ta'mirlangan hududning kichik joylari
qulzichlagichlar bilan zichlanadi.
|